( 293 ) 



étude plus approfondie montre qu'il faut envisager ce composé comme le 

 sel d'argent d'un acide azoto-silicique 



7Ag^O,;iSiO^Az=0^ 



» La silice qu'il renferme provient de l'attaque du verre des tubes par 

 la dissolution d'azotate d'argent. Aussi les cristaux obtenus dans ces con- 

 ditions sont-ils fortement inijilantés contre les parois, d'où il est souvent 

 difficile de les détacher. En ayant soin d'ajouter préalablement au mélange 

 d'eau et d'azotate un peu de silice desséchée provenant de la décomposition 

 du fluorure de silicium par l'eau, nous avons réussi à obtenir des cristaux 

 ne présentant plus aucune adhérence avec le verre. 



» Pour éviter la formation du carbonate d'argent, nous avons essavé de 

 remplacer le marbre, soit par l'argent divisé, soit par l'oxyde d'argent. En 

 présence de l'argent métallique, l'azotate neutre reste inaltéré. L'oxyde 

 d'argent nous a donné de meilleurs résultats, à la condition de né pas 

 dépasser la température de 200"; mais il est toujours difficile de séparer 

 l'excès d'oxvde de l'azoto-silicate d'argent. 



» Enfin nous avons réussi à reproduire ce composé en mêlant de la 

 silice desséchée à 100° à l'azotate d'argent sec, maintenu pendant quelques 

 heures en fusion dans un creuset de même métal, à des températures com- 

 prises entre 35o° et /^il\o°. Les cristaux ainsi obtenus par la voie ignée sont 

 beaucoup plus petits que ceux qui prennent naissance en tubes scellés, 

 par suite de la rapidité plus grande de leur formation. 



» L'azoto-silicate d'argent se présente sous la forme de prismes courts, 

 d un rouge rubis par transparence quand ils sont suffisamment minces, et 

 présentant des extinctions longitudinales eu lumière parallèle. Plus épais, 

 ils deviennent opaques et paraissent alors d'un noir bleuâtre par réflexion. 



» Chauffés au rouge sombre, ces cristaux fondent en bouillonnant et 

 en dégageant des vapeurs nitreuses. La masse blanche et poreuse prove- 

 nant de la calcination paraît renfermer de l'argent réduit et un silicate 

 acide Ag-0, SiO^. Le changement du corpsprimitif en silicate, métal et va- 

 peurs nitrenses, d'après l'équation 



7Ag-0,3SiO-,Az-0= = 3(Ag-0,SiO=) + 4Ag + 2AzO' + 0, 



correspond, en effet, à une perte de poids théorique de g pour 100. Dans 

 deux expériences, nous avons trouvé 8,86 et 9,08, nombres qui concor- 

 dent assez exactement. D'autre part, le résidu est attaqué par l'acide azo- 



C. P,., 189-!, i" Semcslre. (T. CXiv, :■,' 6.) Sg 



